http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 Halaman: 53 –63
Pengaruh Kuat Arus Dan Besar Sudut Kampuh Terhadap Kekuatan Impact Dan Nilai Kekerasan ……..

## Pengaruh Kuat Arus Dan Besar Sudut Kampuh Terhadap Kekuatan Impact Dan Nilai Kekerasan Plat Baja Karbon Rendah Dengan Menggunakan Las SMAW
Soleh Abdul Aziz 1 , Abdul Qolik 2 , Duwi Leksono Edy 3 1,2,3 Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang e-mail:1Solehabdulaziz.02@gmail.com,
Abstrak :  Pengelasan  adalah  penyambungan  logam  yang  memanfaatkan  panas  nyala  pada  busur  listrik  untuk mencairkan  elektroda  dan  benda  kerja.  Pengelasan  SMAW  ini  banyak  digunakan  karena  penggunaanya  yang relatif mudah, ramah biaya dan kualitas hasil yang maksimal. Dalam melakukan pengelasan memiliki beberapa faktor yang akan  mempengaruhi dari kualitas  hasil pengelasan seperti  juru  las, arus  las  dan  jarak  logam  serta sudut  kampuh  pengelasan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  variasi  arus  dan besar sudut kampuh terhadap nilai kekuatan impact dan nilai kekerasan hasil pengelasan SMAW. Penelitian ini menggunakan  metode  pre-eksperimental  dengan  model one-shot  case .  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  nilai kekuatan impact tertinggi variasi arus pada kelompok spesimen 80 Ampere sudut kampuh V 60 o yaitu sebesar 0,0799  J/mm 2 dan  pada  spesimen  80  Ampere  sudut  kampuh  V  80 o yaitu  sebesar  0,0942  J/mm 2 .  Kemudian untuk nilai kekuatan impact tertinggi variasi sudut kampuh V kelompok spesimen sudut kampuh V 80 o arus 80 Ampere yaitu sebesar 0,0942 J/mm 2 dan spesimen sudut kampuh V 80 o arus 100 Ampere 0.0824 J/mm 2 . Nilai kekerasan tertinggi didapatkan dengan variasi arus kelompok spesimen 100 Ampere sudut kampuh V 60 o yaitu sebesar 187,1 HVN dan pada kelompok spesimen 100 Ampere dengan sudut kampuh V 80 o yaitu sebesar 204.4 HVN.  Kemudian  nilai  kekerasan  tertinggi  variasi  sudut  kampuh  V  spesimen  V  80 o dengan  arus  80  Ampere yaitu  sebesar  191.63  HVN  dan  spesimen  sudut  kampuh  V  80 o dengan  arus  100  ampere  yaitu  sebesar  204.4 HVN.
Kata kunci: SMAW, Arus, Kampuh V, Kekuatan Impact, Kekerasan
Abstract :  Welding  is  welding  that  utilizes  flame  heat  in  electric  arcs  to  melt  electrodes  and  workpieces. SMAW welding is widely used because of its relatively easy to use, cost-friendly and maximum quality results. In conducting welding  has  several  factors that will affect the quality of the welding results such as a welder, welding current and metal distance and welding seam angle. This study aims to determine whether there is an influence  of  current  variations  and  magnitude  of  the  seam  angle  to  the  value  of  the  impact  strength  and  the hardness value of the SMAW welding results. This study uses a pre-experimental method with a one-shot case model.  The  results  of  this  study  indicate  the  highest  impact  strength  values  of  current  variations  in  the  80 Ampere specimen at the angle of seam V 60 o in the amount of 0.0799 J / mm 2 and in the 80 Ampere specimen in  the  angle  of  the  80 o V  in  the  seam  angle  of  0.0942  J  /  mm 2 .  Then  for  the  highest  impact  strength  value variation of seam angle V group of seam angle specimen V 80 o current 80 Amperes is equal to 0.0942 J / mm 2 and specimen angle of seam V 80 o current 100 Ampere 0.0824 J / mm 2 . The highest hardness value is obtained with a variation of the current specimen group of 100 Ampere in the angle of seam V 60 o that is equal to 187.1 HVN and in the specimen group 100 Ampere with the angle of contact V 80o that is equal to 204.4 HVN. Then the highest hardness value variation angle seam V specimen V 80 o with current 80 Amperes is equal to 191.63 HVN and specimen angle of seam V 80 o with 100 amperes current that is equal to 204.4 HVN.
KeyWords : SMAW, Welding current, V groove, Impact Strength, Hardness
Proses penyambungan ialah metode yang perlu disorot atau di awasi dalam bidang perakitan yaitu dalam bidang mesin konstruksi dan konstruksi baja. Banyak macam teknik penyambungan yang dapat digunakan, salah satunya yaitu adalah teknik sambungan  dengan  pengelasan.  Pada  masa  sekarang  ini  pembangunan  konstruksi  yang  berbahan  logam  menyeret  banyak proses  penyambungan  terkhusus  pada  bidang  rancang  bangun.  Teknik  pengelasan  ini  banyak  digunakan  dalam  bidang konstruksi  misalnya seperti perkapalan, sambungan pipa, sarana transportasi dan  lain-lain. Pengelasan  merupakan  model atau metode penyambungan dua buah logam maupun logam paduan yang dicairkan atau lumer dan logam pengisi dengan atau tanpa adanya tambahan logam sehingga menghasilkan sambungan kontinyu.
“Shielded  Metal  Arc  Welding  (SMAW)  adalah  metode  pengelasan  yang  memanfaatkan  nyala  busur  sebagai  pencair logam ”Jalil & Rahayu, (2017:58). Metode pengelasan SMAW adalah proses pengelasan manual yang mengguakan tangan dan sangat  mudah.  Metode  las  SMAW  ini  dapat  dipakai  mengelas  semua  bahan  bangunan  metal  atau  logam  baik    tipis  maupun tebal.  Mawahib,  dkk,  (2017:27)  .  Pengelasan  SMAW  banyak  digunakan  dikarenakan  metodenya  mudah  dan  ramah  biaya. Namun  kualitas  hasil  pengelasan  ini  tergantung  dari  beberapa  faktor  seperti  juru  las,  variasi  arus,  jarak  logam  dan  kampuh pengelasan.  Arus  las  merupakan  parameter  las  yang  langsung  terlibat  dalam    kecepatan  pencairan  logam  induk  dan penembusan,  makin  tinggi  arus  las  maka  makin  besar  penembusan  dan  kecepatan  pencairannya.  Setiap  jenis  elektroda  dan besar diameter elektroda  yang digunakan  berbeda-beda pula  arus  yang di anjurkan dalam  proses pengelasannya. Penggunaan arus  yang  di  anjurkan  bisa  dilihat  pada  setiap  elektroda  yang  digunakan,  bila  penggunaan  arus  yang  telah  dianjurkan  tidak diterapkan  dalam  proses  pengelasan,  maka  akan  mengakibatkan  hasil  dari  pengelasan  itu  tidak  maksimal  yang  akan mempengaruhi dari ketangguhan maupun dari kekerasannya.
Selain  arus  pengelasan  yang  mempengaruhi  dari  hasil  kualitas  pengelasan,  penggunaan  kampuh  serta  sambungan pengelasan  juga  harus  diperhatikan  dalam  proses  pengelasan,  yang  mana  sebagai  gambaran  apabila  suatu  benda  kerja  baja karbon  rendah  yang  akan  dilas  memiliki  jarak  satu  sama  lain  akan  tetapi  dalam  proses  pengelasannya  tidak  menggunakan kampuh, maka hasil dari pengelasan tersebut kurang maksimal. Penggunaan kampuh juga harus disesuaikan dengan tebal benda kerja  yang  akan  dilas,  tebal  benda  kerja  6-12  mm  di  anjurkan  menggunakan  kampuh  V  dengan  sudut  kampuh  berkisar  60  o sampai 90o.
Penggunaan model kampuh dan juga arus pengelasan yang kurang tepat pada sebuah pengelasan merupakan penyebab tidak maksimalnya hasil dari pengelasan, ini dipengaruhi oleh tegangan sisa akibat dari masukan panas pada proses pengelasan, selain itu penggunaan kampuh las yang tidak tepat juga menyebabkan kegagalan dari sambungan las. Pemilihan kampuh yang sesuai  dengan  pembebanannyan  akan  mempengaruhi  sifat  mekanik  dan  fisis  seperti  ketangguahan  serta  kekerasan  dari  hasil pengelasan tersebut. Penggunaan kampuh yang baik dan sesuai dengan prosedur pengelasan dapat memberikan pengaruh dari hasil  lasan atau sifat  mampu  las (Weld  Ability) sehingga dapat  meningkatkan ketangguhan. Pada  pengelasan ada tiga daerah yang mengalami pemanasan daerah las , HAZ, dan logam induk. Daerah las adalah daerah yang mengalami deformasi plastis dan pemanasan selama proses pengelasan. Untuk mengetahui tingkat ketangguhan serta tingkat kekerasannya dilakukan sebuah pengujian,  yaitu  pengujian  impact  dan  pengujian  kekerasan  yang  mana  pengujian  impact  merupakan  yang  mana  uji  impact merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan beban kejut sebuah material kemudian uji kekerasan merupakan alat uji yang digunakan untuk mengetahui angka kekersan dari hasil pengelasan itu sendiri.

## METODE
Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui nilai impact dan nilai kekerasan dengan variasi arus dan sudut kampuh  pada  sambungan  las  SMAW  maka  penelitian  ini  berbentuk  angka-angka.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  adalah pendekatan  kuantitatif.  Creswell  (2016:5)  menyatakan  bawha  penelitian  kuantitatif  merupakan  sebuah  penelitian  yang bertujuan  membuktikan  teori-teori  dengan  cara  meneliti  hubungan  antara  variabel  yang  diukur  dengan  instrument  penelitian sehingga  data  hasil  penelitian  berbentuk  angka-angka  yang  dapat  dianalisis  sesuai  dengan  prosedur  statistik.  Adapun  jenis penelitian  ini  menggunkaan  pendekatan  eksperimental  yaitu  penelitian  yang  menentukan  apakah  sebuah  threathment mempengaruhi  sebuah  penelitian  Creswell  (2016:17).  Adapun  penelitian  dilakukan  di  laboraturium  Sugiyono  (2015:72). Desain penelitian ini menggunakan pre-eksperimental dengan model one-shot case studi dimana hasil penelitian ini tidak hanya dipengaruhi  oleh  variabel  bebas.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  dibeberapa  laboraturium  antara  lain  :  (1)  Laboraturiom Pengujian logam Jurusan Teknik Universitas Negeri Malang.
Wartawan  dalam  hardiansyah  (2018)  menyatakan  bahwa  beberapa  sifat  dalam  statistik  adalah  (1)  stastistik  adalah kumpulan  fakta,  jadi  hanya  satu  data  observasi  belum  cukup  untuk  membentuk  statistik  (2)  pengambilan  data  minimal dilakukan 3 kali dalam satu variabel untuk membentuk statitik.
http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
Halaman: 53 –63
Pengaruh Kuat Arus Dan Besar Sudut Kampuh Terhadap Kekuatan Impact Dan Nilai Kekerasan ……..
Gambar  1. Desain Penelitian
Sumber: Kuntjojo (2009:39)
Keterangan:
X1 : Arus Pengelasan X2
: Sudut kampuh Y1 : Kekuatan Impact Y2 : Nilai Kekerasan Z
: Posisi Pengelasan
Dimana  adakah  pengaruh  arus  pengelasan  (X1)  dan  sudut  kampuh  (X2)    terhadapan  nilai  kekuatan  impact  (Y1) sedangkan kemudian adakah pengaruh arus pengelasan (X1) dan sudut kampuh (X2) dan nilai kekerasan (Y2) yang mana nilai kekuatan impact (Y1) dan nilai kekerasan (Y2) juga bisa di pengaruhi oleh variable control yaitu posisi pengelasan (Z).
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  baja  karbon  rendah  ASTM  A36  dengan  ukuran  berdasarkan  Standart  ASTM (American Standart Testing and Material) e23-16b dimana standart ini mengatur tentang test pieces for tensile test for metallic materials. Objek penelitian ini menggunakan kampuh V dengan sudut 60o dan 80o dengan jarak root face 1 mm.

## Gambar  2. Ukuran Standart Penelitian ASTM
Sumber:  ASTM (2016:2)

## HASIL
Pengujian  Kekerasan  Vickers  dilakukan  di  Laboratorium  Pengujian  Logam  (Uji  Kekerasan)  Jurusan  Teknik  Mesin Universitas Negeri Malang. Metode uji kekerasan Vickers digunakan karena pada uji Vickers terdapat indentor yang ada pada uji Vickers dapat menguji material lunak maupun keras. Pengujian kekerasan dilakukan 6 titik pada setiap sampelnya, berarti terdapat 2 titik uji  kekerasan di setiap spesimen  uji. Gaya  yang diberikan pada pengujian  ini  sebesar 500 gram  force dengan
waktu penahanan 10 detik. Adapun hasil pengujian kekerasan Vickers pada sambungan las menggunakan variasi arus dan sudut kampuh adalah sebagai berikut:
Uji Vickers Pada Sudut Kampuh 60 o dengan Arus 80 A
Berikut data hasil pengujian Vickers dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 80 A
Tabel 1. Data Hasil Uji Vickers Variasi Sudut Kampu 60 o dengan Arus 80 A
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat hasil pengujian kekerasan vickers dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 80 A didapat nilai kekerasan tertinggi pada daerah  las  yaitu 189,9 HVN sedangkan untuk nilai kekerasan terendah pada daerah  las yaitu  182.9  HVN.  Dari  tiga  titik  uji  pada  daerah  las  didapat  rata-rata  untuk  pada  daerah  las  didapat  187.1  HVN  yang  sudah mengalami proses pengelasan dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 80 A.
Uji Vickers Pada Sudut Kampuh 60 o dengan Arus 100 A
Berikut data hasil pengujian vickers dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 100 A yang dijabarkan pada table 2.
Tabel 2. Data Hasil Uji Vickers Variasi Sudut Kampu 60 o dengan Arus 100 A
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat hasil pengujian kekerasan vickers dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 100 A didapat nilai kekerasan tertinggi pada daerah las yaitu 201.7 HVN sedangkan untuk nilai kekerasan terendah pada daerah las yaitu 185.1 HVN. Dari tiga titik uji pada daerah  las didapat rata-rata untuk pada daerah  las didapat  190.53 HVN yang sudah mengalami proses pengelasan dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 100 A.
Uji Vickers Pada Sudut Kampuh 80 o dengan Arus 80 A
Berikut data hasil pengujian vickers dengan variasi sudut kampu 80 o dengan arus 80 A
Tabel 3. Data Hasil Uji Vickers Variasi Sudut Kampu 80 o dengan Arus 80 A
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat hasil pengujian kekerasan vickers dengan variasi sudut kampu 80 o dengan arus 80 A didapat nilai kekerasan tertinggi pada daerah  las  yaitu 196.7 HVN sedangkan untuk nilai kekerasan terendah pada daerah  las yaitu 185.1 HVN. Dari tiga titik uji pada daerah  las didapat rata-rata untuk pada daerah  las didapat  191.63 HVN yang sudah mengalami proses pengelasan dengan variasi sudut kampu 80 o dengan arus 80 A.
http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
Halaman: 53 –63
Pengaruh Kuat Arus Dan Besar Sudut Kampuh Terhadap Kekuatan Impact Dan Nilai Kekerasan ……..
Uji Vickers Pada Sudut Kampuh 80 o dengan Arus 100 A
Berikut data hasil pengujian vickers dengan variasi sudut kampu 80 o dengan arus 100 A .
Tabel 4. Data Hasil Uji Vicker Variasi Sudut Kampu 80 o dengan Arus 100 A
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat hasil pengujian kekerasan vickers dengan variasi sudut kampu 80 o dengan arus 100 A didapat nilai kekerasan tertinggi pada daerah las yaitu 202 HVN sedangkan untuk nilai kekerasan terendah pada daerah las yaitu  199.1  HVN.  Dari  tiga  titik  uji  pada  daerah  las  didapat  rata-rata  untuk  pada  daerah  las  didapat  204.4  HVN  yang  sudah mengalami proses pengelasan dengan variasi sudut kampu 80o dengan arus 100 A.
Pengujian  Impact  dilakukan  di  Laboratorium  Pengujian  Material  Fakultas  Teknologi  Industri  Jurusan  Teknik  Mesin Institut Teknologi Nasional Malang. Metode uji Impact digunakan untuk menganalisis karakteristik bahan seperti kemampuan bahan terhadap benturan dan juga karakteristik keuletan bahan terhadap perubahan suhu. Adapun hasil pengujian Impact pada sambungan las menggunakan variasi arus dan sudut kampuh adalah sebagai berikut:

## Uji Impact Pada Sudut Kampuh 60 o dengan Arus 80 A
Berikut data hasil pengujian Impact dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 80 A.
Tabel 5. Data Hasil Uji Impact Variasi Sudut Kampu 60 o dengan Arus 80 A
Berdasarkan tabel  5 dapat dilihat  hasil  pengujian  Impact dengan  variasi  sudut kampu 60 o dengan arus 80  A didapat nilai Kekuatan Impact tertinggi yaitu 0,0826 J/mm sedangkan untuk nilai Impact terendah yaitu 0,0773 J/mm Dari tiga uji pada spesimen didapat rata-rata 0,0799 J/mm yang sudah mengalami proses pengelasan dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 80 A.
Uji Impact Pada Sudut Kampuh 60 o dengan Arus 100 A
Berikut data hasil pengujian Impact dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 100 A.
Tabel 6. Data Hasil Uji Impact Variasi Sudut Kampu 60 o dengan  Arus 100 A
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat hasil pengujian Impact dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 100 A didapat nilai  Kekuatan  Impact  tertinggi  yaitu  0,07247  J/mm  sedangkan  untuk  nilai  Impact  terendah  yaitu  0,0720  J/mm  Dari  tiga  uji pada spesimen didapat rata-rata 0,0799 J/mm yang sudah mengalami proses pengelasan dengan variasi sudut kampu 60 o dengan arus 100 A.
Uji Impact Pada Sudut Kampuh 80 o dengan Arus 80 A
Berikut data hasil pengujian impact dengan variasi sudut kampu 80 o dengan arus 80 A.
Tabel 7. Data Hasil Uji Impact Variasi Sudut Kampu 80 o dengan  Arus 80 A
Berdasarkan tabel  7 dapat dilihat  hasil  pengujian  Impact dengan  variasi  sudut kampu 60 o dengan arus 80  A didapat nilai Kekuatan Impact tertinggi yaitu 0,1025 J/mm sedangkan untuk nilai Impact terendah yaitu 0,0851 J/mm Dari tiga uji pada spesimen didapat rata-rata 0,0942 J/mm yang sudah mengalami proses pengelasan dengan variasi sudut kampu 80 o dengan arus 80 A.
Uji Impact Pada Sudut Kampuh 80 o dengan Arus 100 A
Berikut data hasil pengujian impact dengan variasi sudut kampu 80 o dengan arus 100 A.
Tabel 8. Data Hasil Uji Impact Variasi Sudut Kampu 80 o dengan Arus 100 A
Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat hasil penggujian Impact dengan variasi sudut kampu 80o dengan arus 100 A didapat nilai Kekuatan Impact tertinggi yaitu 0,0902 J/mm sedangkan untuk nilai Impact terendah yaitu 0,0720 J/mm Dari tiga uji pada spesimen didapat rata-rata 0,0824 J/mm yang sudah mengalami proses pengelasan dengan variasi sudut kampu 80 o dengan arus 100 A.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menggunakan  variasi  sudut  kampuh  V  60 o dengan  arus  80  A  dan  100  A  menunjukan  hasil  nilai kekerasan relatif tinggi yaitu ada pada variasi arus 100 A dengan sudut kampuh 60 o . uji kekerasan dilakukan pada daerah las. Hal ini juga terjadi pada hasil penelitian tabel 3 dan tabel 4 hasil penelitian  menggunakan variasi sudut kampuh V 80 o dengan
http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
Halaman: 53 –63
Pengaruh Kuat Arus Dan Besar Sudut Kampuh Terhadap Kekuatan Impact Dan Nilai Kekerasan ……..
arus  80  A  dan  100  A  menunjukan  hasil  nilai  kekerasan  yang  relatif  tinggi  yaitu  ada  pada  variasi  arus  100  A  dengan  sudut kampuh 80 o . Untuk hasil penelitian ini yang mana menggunakan variasi sudut kampuh 60 o dengan arus 80 A dan 100 A serta kemudian hasil penelitian dengan variasi sudut kampuh 80 o dengan arus 80 A dan 100 A bisa dilihat pada gambar 3 dan gambar 4.
Gambar  3. Diagram Uji Kekerasan Sudut Kampuh V 60 o dengan  Arus 80 A dan Arus 100 A
Gambar  4. Diagram Uji Kekerasan Sudut Kampuh V 80 o dengan  Arus 80 A dan Arus 100 A
Berdasarkan  gambar  3  dan  gambar  4  yang  merupakan  hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  semakin  tinggi  arus pengelasan  yang  digunakan  maka  akan  menyebabkan  nilai  kekerasan  pada  dearah  las  juga  akan  meningkat.  Hal  karena disebabkan bahwa peningkatan panas akan membuat struktur logamnya menjadi kasar dengan semakin tinggi temperatur arus las  juga akan  memperbesar  butir. Nilai kekerasan dengan arus 100 Amper dengan sudut kampuh V 60 o maupun V 80 o yang digunakan merupakan nilai kekerasan spesimen paling tinggi.
Untuk  hasil  penelitian  pada  tabel  1  dan  3  menggunakan  variasi  sudut  kampuh  V  dengan  sudut  60 o dan  80 o menggunakan  arus  80  Ampere    menunjukan  hasil  yang  mana  nilai  kekerasan  relatif  tinggi  yaitu  ada  sudut  kampuh  V  80 o dengan arus 80 ampere. uji kekerasan dilakukan pada daerah las. Hal ini juga terjadi pada hasil penelitian tabel 2 dan tabel  4 yang hasil penelitian menggunakan variasi sudut kampuh variasi sudut kampuh V dengan sudut 60 o dan 80 o dengan Arus 100 A menunjukan hasil nilai kekerasan yang relatif tinggi yaitu ada pada variasi arus 100 A dengan sudut kampuh 80o. Untuk hasil penelitian ini yang mana menggunakan variasi sudut kampuh 60 o dan 80 o A dengan arus 80 A serta kemudian hasil penelitian dengan variasi sudut kampuh 60 o dan 80 o A dengan arus 100 A bisa dilihat pada gambar 5 dan gambar 6.
170 175 180 185 190 195 200 205 1 2 3 Spesimen Uji Kekerasan V 60° Arus 80 A V 60° Arus 100 A 160 170 180 190 200 210 220 1 2 3 Spesimen Uji Kekerasan V 80° Arus 80 A V 80° Arus 100 A
Gambar  5. Diagram Uji Kekerasan Sudut Kampuh V 60 o dan 80 o A dengan Arus 80 A
Gambar  6. Diagram Uji Kekerasan Sudut Kampuh V 60 o dan 80 o A dengan Arus 100 A
Berdasarkan  gambar  5  dan  gambar  6  yang  merupakan  hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  semakin  besar  sudut kampuh V yang digunakan maka akan menyebabkan nilai kekerasan pada dearah las juga akan meningkat karena sudut kampuh yang lebih besar mempengaruhi dari masukan material las yang lebih merata. Nilai kekerasan dengan arus 100 Amper dengan sudut kampuh V 80o dan V 80o dengan arus 80 Amper digunakan merupakan nilai kekerasan spesimen paling tinggi.
Untuk  tabel 5 dan tabel 6 yang mana hasil penelitian menggunakan variasi sudut kampuh V 60 o dengan arus 80 A dan 100 A menunjukan hasil yang mana nilai kekuatan impact relatif tinggi yaitu ada pada variasi arus 80 A dengan sudut kampuh 60 o . Hal ini juga terjadi pada hasil penelitian tabel 7 dan tabel 8 yang hasil penelitian menggunakan variasi sudut kampuh V 80 o dengan arus 80 A dan 100 A menunjukan hasil nilai impact yang relatif tinggi yaitu ada pada variasi arus 80 A dengan sudut kampuh 80 o . Untuk hasil penelitian ini yang mana menggunakan variasi sudut kampuh 60 o dengan arus 80 A dan 100 A serta kemudian hasil penelitian dengan variasi sudut kampuh 80 o dengan arus 80 A dan 100 A bisa dilihat pada gambar dibawah ini.
175 180 185 190 195 200 1 2 3 Spesimen Uji Kekerasan V 60° Arus 80 A V 80° Arus 80 A 170 180 190 200 210 220 1 2 3 Spesimen Uji Kekerasan V 60° Arus 100 A V 80° Arus 100 A
http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
Halaman: 53 –63
Pengaruh Kuat Arus Dan Besar Sudut Kampuh Terhadap Kekuatan Impact Dan Nilai Kekerasan ……..
Gambar  7. Diagram Uji Impact Sudut Kampuh V 60 o dengan Arus 80 A dan Arus 100 A
Gambar  8. Diagram Uji Impact sudut kampuh V 80 o dengan Arus 80 A dan Arus 100 A
Berdasarkan  gambar  7  dan  gambar  8  yang  merupakan  hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  semakin  tinggi  arus pengelasan  yang digunakan  maka akan  menyebabkan  nilai kekuatan  impact akan  menurun. Hal  disebabkan karena  masukan panas  yang dihasilkan semakin  berlebih  sehingga kecenderungan  memberikan peneterasi  yang  lebih  menonjol dan terkadang karena masukan panas yang terlalu tinggi akan menyebabkan logam las menjadi getas. Nilai kekuatan impact dengan arus 80 A Amper dengan sudut kampuh V 60 o maupun V 80 o yang digunakan merupakan nilai kekuatan impact paling tinggi.
Untuk  hasil  penelitian  pada  tabel  5  dan  7  menggunakan  variasi  sudut  kampuh  V  dengan  sudut  60 o dan  80 o menggunakan arus 80 Ampere  menunjukan hasil  yang mana nilai kekuatan  impact relatif tinggi pada kampuh V 80 o dengan Arus 80 Ampere. Hal juga terjadi pada penelitian tabel 6 dan tabel 8 yang hasil penelitian menggunakan variasi sudut kampuh variasi  sudut  kampuh  V  dengan  sudut  60 o dan  80 o dengan  Arus  100  A  menunjukan  hasil  nilai  kekuatan  impact  yang  relatif tinggi yaitu ada pada variasi arus 100 A dengan sudut kampuh 80o. Untuk hasil penelitian ini yang mana menggunakan variasi sudut kampuh 60 o dan 80 o A dengan arus 80  A serta kemudian  hasil penelitian dengan  variasi  sudut kampuh 60 o dan 80 o A dengan arus 100 A bisa dilihat pada gambar dibawah ini.
0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 1 2 3 Spesimen Uji Impact V 60° Arus 80 A V 60° Arus 100 A 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 1 2 3 Spesimen Uji Impact V 80° Arus 80 A V 80° Arus 100 A
Gambar  9. Diagram Uji impact Sudut Kampuh V 60 o dan 80 o dengan Arus 80 A
Gambar  10. Diagram Uji impact sudut kampuh V 60 o dan 80 o dengan Arus 100 A
Berdasarkan  gambar  9  dan  gambar  10  yang  merupakan  hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  semakin  kecil  sudut kampuh V  yang digunakan  maka  akan  menyebabkan  nilai kekuatan  impact akan  menurun. Hal  ini  karena  sudut kampuh 80o mempunyai permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan permukaan sudut kampuh 60 o . Hal ini disebabkan sudut kampuh yang lebih besar mempengaruhi dari masukan material las yang lebih merata dan kuat arus yang rendah mengurangi terjadinya lubang  halus  yang terjadi pada proses pengelasan sehingga dapat  menigkatkan  nilai kekuatan  impact.. Nilai  kekuatan  impact dengan sudut kampuh V 80 o yang digunakan merupakan nilai kekuatan impact paling tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian ini. Variasi arus dan variasi kampuh dapat mempengaruhi hasil nilai kekerasan dan nilai kekuatan  impact. Hasil  penenlitian  ini  menunjukan penggunaan arus  yang  besar pada proses pengelasan dapat  meningkatkan nilai  kekerasan  akan  tetapi  menurunkan  nilai  kekuatan  impact.  Jika  arus    yang  digunakan  pada  proses  pengelasan  menurun maka  akan  menurunkan  nilai  kekersan  karena  dan  nilai  kekutan  impactnya  naik.  Ini  dikarena  sifat  mekanis  logam  serta perubahan  kerapatan  mikro  struktur  yang  disebabkan  oleh  laju  pendinginan  serta  masukan  panas  yang  merubah  sifat  dan kerapatan  mikro  strukturnya.  Perubahan  struktur  mikro  logam  bergantung  pada  laju  pendinginan  suhu  pengelasan  dari  suhu austenit  sampai  ke  suhu  kamar.  laju  pendinginan  akan  menentukan  bentukan  struktur  mikro  sambungan  logam,  pada  laju pendinginan dari suhu austenit – ferit logam las yang berkomposisi karbon dan silicon dengan kadar komposisi 0.25  – 2.00 % struktur mikro yang terbentuk akan lebih kasar dan berbentuk ferit+perlit yang memiliki sifat mekanis yang keras namun getas dan mudah patah.Hali ni dapat dibandingkan melalui tabel 1 dan 2 Untuk nilai kekerasan yang menggunakan variasi arus dan untuk membandingkan nilai kekuatan impactnya bisa dilihattpada tabel 5 dan tabel 6
Selanjutnya jika sudut kampuh V yang digunakan besar maka akan meningkatkan nilai kekerasan dan nilai kekuatan impactnya  juga  meningkat.  Ini  disebabkan  masukan  panas  dan  luas  permukaan  las  dari  proses  pengelasan  mengkibatkan struktur  mikro  perlit  meningkat  yang  otomatis  nilai  kekerasan  juga  akan  meningkat  struktur  perlit  ini  memiliki  sifat  yang cenderung  kuat  dan  keras  namun  getas.  Dengan  hal  tersebut  maka  dapat  diartikan  bahwa  besar  sudut  kampuh  V  yang digunakan mempengaruhi hasil dari nilai kekerasan maupun nilai kekutan impact. .Hal ini dapat dibandingkan melalui tabel 1 dan  3 Untuk nilai kekerasan dan untuk membandingkan nilai kekuatan impactnya bisa dilihat pada tabel 5 dan tabel 7.
0 0.05 0.1 0.15 1 2 3 Spesimen Uji Impact V 60° Arus 80 A V 80° Arus 80 A 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 1 2 3 Spesimen Uji Impact V 60° Arus 100 A V 80° Arus 100 A
http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
Halaman: 53 –63
Pengaruh Kuat Arus Dan Besar Sudut Kampuh Terhadap Kekuatan Impact Dan Nilai Kekerasan ……..

## PENUTUP
Berdasarkan datakhasil pengujian pada penelitian  ini  terhadap  kekuatan  impact dan  nilai kekerasan plat  baja karbon rendah dengan menggunakan las smaw dapat disimpulkan bahwa:
Variasi  arus  yang  digunakan    pengelasan  SMAW  pada  plat  baja  karbon  rendah  ASTM  A36  memberikan  pengaruh terhadap  nilai  kekerasan.  Nilai  kekerasan  akan  semakin  meningkat  apabila  arus  yang  digunakan  besar  hasil  penelitian  pada spesimen dengan Variasi sudut kampuh 60 o dengan arus 80 dan 100 A menghasilkan nilai kekerasan yang tinggi pada arus 100 A.  sama  halnya  dengan  hasil  penelitian  pada  variasi  sudut  kampuh  80 o dengan  arus  80  dan  100  A  yang  menghasilkan  nilai kekerasan tertingga pada variasi arus 100 A yang digunakan.
Variasi  sudut  kampuh  yang  digunakan  dalam  proses  pengelasan  SMAW  pada  plat  baja  karbon  rendah  ASTM  A36 memberikan pengaruh terhadapa nilai kekerasannya. Nilai kekerasan akan meningkat apabila sudut kampuh V yang digunakan besar.  Hasil  dari  penelitian  pada  spesimen  dengan  variasi  sudut  kampuh  V  60 o dan  80 o dengan  Arus  80  menghasilkan  nilai kekerasan tertinggi pada spesimen dengan  variasi  sudut kampuh 80 o . sama  halnya dengan  hasil penelitian pada  variasi sudut kampuh 60 o dan 80 o denganiarus 100 A menghasilkan nilai kekerasan tertinggi pada spesimen dengan sudut kampuh 80 o
Variasi  arus  yang  digunakan    pengelasan  SMAW  pada  plat  baja  karbon  rendah  ASTM  A36  memberikan  pengaruh terhadap  nilai  kekuatan  impact.  Nilai  impact  akan  semakin  meningkat  apabila  arus  yang  digunakan  rendah.  Hasil  penelitian pada spesimen dengan variasi sudut kampuh 60 o dengan arus 80 dan 100 A menghasilkan nilai impact yang tinggi pada arus 80 A.  sama  halnya  dengan  hasil  penelitian  pada  variasi  sudut  kampuh  80 o dengan  arus  80  dan  100  A  yang  menghasilkan  nilai impact tertingga pada variasi arus 80 A yang digunakan.
Variasi  sudut  kampuh  yang  digunakan  dalam  proses  pengelasan  SMAW  pada  plat  baja  karbon  rendah  ASTM  A36 memberikan pengaruh terhadapa nilai kekuatan impactnya. Nilai kekuatan impactnya akan meningkat apabila sudut kampuh V yang  digunakan  besar.  Hasil  dari  penelitian  pada  spesimen  dengan  variasi  sudut  kampuh  V  60 o dan  80 o dengan  arus  80 menghasilkan  nilai  kekuatan  impact  tertinggi  pada  spesimen  dengan  variasi  sudut  kampuh  80 o .  sama  halnya  dengan  hasil penelitian  pada  variasi  sudut  kampuh  60 o dan  80 o dengan  arus  100  A  menghasilkan  nilai  kekuatan  impact  tertinggi  pada spesimen dengan sudut kampuh 80.

## DAFTAR RUJUKAN
ASTM International (E23-16b) Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials . 2016
Cresswell, John  W. 2016. Research Desain: Pendekatan  Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan  Campuran . Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Groover, Mikell P. 2010. Fundamentals of Modern Manufacturing Fourth Edition . New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Hardiansyah, T. 2018 . Pengaruh Variasi Kuat Arus dan Wire Feed Rate Pada Baja Karbon Rendah Terhadap Kekuatan Tarik Hasil Pengelasan GMAW . Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Huda, M., & Setiawan, F. 2016. Pengaruh Variasi Sudut Kampuh V dan Kuat Arus dengan Las Shielded Metal Arc Welding (SMAW) pada Baja A36 Terhadap Sifat Mekanik . Jurnal Ilmiah Teknik Mesin , 1–9
Jalil, S. A., & Rahayu, T. 2017. Analisa Kekuatan Impak Pada Penyambungan Pengelasan Smaw Material Assab 705 dengan Variasi Arus Pengelasan. 15, 58–63.
Kuntjojo. 2009. Metodologi Penelitian . Kediri
Suarsana. 2017 . Ilmu Material Teknik . Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitaif, dan R&D . Bandung: Alfabeta
Wiryosumarto, H, & Okumura, T . 2004. Teknologi Pengelasan Logam (Cetakan 9 ). Jakarta: PT Pradnya Paramita